290 Om Hytteproduktet, Sten. 



en Sammensætning af Stenen, der utvivlsomt mere nærmer sig 

 den sande end den, som før er anført. 



I femte Hefte af Polyteknisk Tidsskrift for 1872 har jeg 

 i en Af handling betitlet: «Om Kuls og Svovlkises reducerende 

 Indflydelse paa den ved Raasmeltningen ved Kongsbergs Sølv- 

 værks Smeltehytte tilsatte Tyndslag», i Anledning af nogle 

 Smeltninger foretagne med Svovlkis og Tyndslag i 4 forskjellige 

 Forhold, anført Analyser af den derved erholdte Sten. Disse 

 Analyser anfører jeg ogsaa her, da de ere meget oply sende med 

 Hensyn til Stenens Indhold af Slag og dennes Opløselighed. 



12 3 4 



Svovl . . 27.93 31.40 34.13 35.68 



Jern . . 57.41 59.44 62.72 62.06 



Uopløst . 11.09 6.90 1.22 1.17 



Sum 96.43 97.74 98.07 98.91 



Det viser sig heraf, at jo mindre Analysens Sum er, desto 

 større er det erholdte Residuum. Undersøger man Æqvivalent- 

 forholdet imellem Svovl og Jern, findes det at være: 



for 1 som 1 : 1.175 



- 2 — 1:1.08 



- 3 — 1:1.05 



- 4 — 1:0.994 



Da der ved Smeltningerne, der foretoges i franske Cha- 

 mottedigler med tilklinet Laag, ikke var andre Stofife tilstede 

 end pulveriseret Svovlkis og pulveriseret Slag, blandet med 

 hinanden efter Analysernes Orden i Forholdene 3.5 og 21, 6 

 og 18, 9 og 15, og 12 og 12, saa er det ikke midigt at forståa, 

 at Jern i metallisk. Tilstand har kunnet være forhaanden i 

 disse Stene, og da man heller ikke kan antage, at nogen lavere 

 Jerns vovlforbindelse end enkelt Svovljern kan existere, hvuket 

 snart end ydermere skal bevises, har man ingen anden Udvei 

 til at forklare Tilkomsten af det Jern, som i de 3 første 



